Hausschwammstudien 
333 
Lufttemperatur im Keller war jetzt auf 15,2°—16° (Maximum) gestiegen, 
Hygrometer zeigte gleichmäßig 91—92% Feuchtigkeit. Im Laufe des 
Augusts waren dann fast alle Holzstücke dicht mit schneeweißem Mycel 
überwachsen, dasselbe hatte seine Peripherie 30 cm über dieselben hinaus 
ausgedehnt. Das blieb auch im Verlauf des Septembers so, von vielen 
Holzproben war unter der dichten Myceldecke nichts mehr zu sehen, auf 
Buchen- und Ulmenholzstücken bildeten sich Fruchtkörper (Temperatur 
12,5°, Hygrometer 92°/ 0 ). Das gleiche Bild zeigte noch der Oktober 
(10,2°, 92% Feuchtigkeit), im November begann eine Verfärbung der 
Myceldecke, sie verfiel dann in den folgenden Monaten; die Holzproben 
waren jetzt mit gelblichen Häuten und ebensolchen feinen Strängen — 
mit diesen zumal unterseits — bedeckt, welche sich auf den Backstein¬ 
fußboden fortsetzten und sie mit demselben fest verbanden. Beim Auf¬ 
nehmen mehrerer Stücke für 
die Untersuchung mußten sie 
mit diesen Strang- und Haut¬ 
resten abgerissen werden (14. 
März 1913, also gut 10 Monate 
nach Beginn, 8 Monate nach 
Bewachsen.) 
Merulius umwächst hier¬ 
nach also wahllos alle Holz¬ 
arten ohne Unterschied 1 ), 
welche er davon wirklich zer¬ 
setzt, ergibt sich erst bei 
genauerer Untersuchung der 
Proben. 
Das Resultat sei hier 
kurz dahin zusammengezogen, 
daß von den 20 Holzproben 
genau 5 ihre völlig unver¬ 
änderte physicalische Be¬ 
schaffenheit behalten hatten, 
15 andere waren nach der lOmonatigen Versuchsdauer entweder großen¬ 
teils bez. im ganzen morsch und weich, oder nur spurenweise an ein¬ 
zelnen Stellen angegangen. Mehrfach mußte zur Identificierung der 
Art des Holzes das allseitig dicht aufsitzende Hausschwammycel erst ab¬ 
geputzt werden, so stark hatte sich der Pilz auf den Proben entwickelt. 
Drei der Holzproben sind zur Veranschaulichung anbei abgebildet. 
1. Ganz unverändert harte Beschaffenheit hatten jetzt die Probe¬ 
stücke von: Mahagoni, Cedrela, Robinie, Teak, Schwarze 
W alnu ß. 
2. Völlig weich durch fast die ganze Substanz waren die Stücke 
von Fichte (4 Stück), Linde (1), Birke (1). Etwas weniger schon 
Buche (4 Stück), Ulme (1) und Gemeine Walnuß (/. regia). 
3. Nur unterseits schwach angemorscht waren die 4 Stücke von 
Eiche (ungleichmäßig). 
Hiernach war das Kernholz von Teak, Cedrela, Mahagoni, 
Robinie (Juglans nigra), etwas minder das der Eiche, auch bei 
Fig. 1. Birkenholz, von Memlius- Haut teil¬ 
weise überzogen. Links Haut- und Strangreste 
vom Kellerfußboden, sich auf die (abgekebrte) Unter¬ 
seite fortsetzend (Vorderseite des Bildes war Ober¬ 
seite, hier Messereinstiche und Nageleindrücke). 
Vergr. ca. 3 / r 
1) Ausnahme Juglans nigra , was nachzuprüfen ist. 
